( 1783 ) 

 tripler, mais il ne donne ni la composition des aciers etudies, ni la tem- 

 perature de trempe; il indique senlement Icur provenance. Il v avnil cnlre 

 ces resultats un desaccord tel que de nouvelles experiences elaienl ikhm^s- 

 saires. 



» Je dirai, de suite, que des aciers de meme provenance que ceux de 

 M. Barus m'ont donne une teneur en carbone de 1,16 pour 100, c'est- 

 a-dire notablement superieure a celle des aciers quej'avais employes. J'ai 

 reconnu que trempes a g5o^ ils prenaient, en eOet, une resistance triple. Je 

 n'avais pas dans mes premieres recherches dcpassela temperature de 730° 

 qui est celle employee dans i'industrie pour les aciers durs a outils; leur 

 qualite est d'autant meilleure que la trempe a ete faite a plus basse tempe- 

 rature. 



)) Influence de la temperature de trempe. — Le premier point a elucider 

 etait I'influence de la temperature de trempe; voici deux series d'expe- 

 riences relatives a des aciers a 0,84 et 1,1 3 pour 100 de carbone. 



Acier a o,84 de carbone. — Resistance « i5"= 16. 



Temperature 710'' 740'^ 810" 85o° iooo« 



R. apres trempe .. ^ ^ ^ 



Acier a i , i3 f/e carbone. - Resistance a i5°— 18. 



Temperature 710" 7/I0" 8.o« Soo" 95o-> 



R. apres trempe o ^ r, 01 i 



R. avant trempe 



>^ Ces resultats montrent d'abord que la trempe ne modifie la resistance 

 eiectrique de I'acier que si elle a ete effectuee au-dessus de la temperature 

 de recalescence (710"); c'est done la meme condition que pour le chan- 

 gement des proprietes mecaniques. La resistance eiectrique croit ensuite 

 avec la temperature de trempe jusqu a une valeur d'autantplus elevee que 

 I'acier est plus riche en carbone. L'accroissement de resistance que le fer 

 eprouve par la presence du carbone de trempe est en moyenne de 45 mi- 

 crohms par i pour 1 00 en poids de carbone, ou de 7 microhms par i atome 

 pour 100 du meme corps. C'est precisement Taccroissement que j'ai trouve 

 precedemment pour le silicium (*). 



» On sait, par les recherches de M. Osmond, que le carbone de trem, • 



(') Comptesrenclus, t. CWVi, p. lyOQi '^S^- 



